464 ÉTUDES ET MÉMOIRES 



Les meilleures grittas brutes donnent à l'analyse : 



Pahang Banjer rouge Bulongnan rouge 



Eau • 1,2 4,3 1,0 



Résines 19,2 30,2 29,0 



Impuretés 1,5 1,5 1,4 



Gutta 78,1 67,0 68,2 



Gutta: résine... 4,08 2,22 2,37 



Propriétés mécaniques : 



Charge de rupture Allongement 



(par mm 2 ) 



Gutta de 1 an 480 à 535 gr. 32,5 à 37,5 °/o 



Gutta de 5 ans. . . . 210 à 350 gr. 15,0 à 22,5 °/ 



La gutta pure se rompt sous une charge de 600 grammes par mm 2 

 avec un allongement de 35 °/ . 



Propriétés électriques : 



La résistivité a été mesurée sur un échantillon de 0,1 centimètre 

 d'épaisseur, sous une tension de 150 volts à la température de 11° G. 

 Dans ces conditions, elle a été trouvée supérieure à 300.1 B megohms. 



Pour les guttas brutes dont nous avons donné l'analyse chimique 

 à titre de comparaison, les résistivités étaient : 



Pahang 450 . 1 : > megohms 



Banjer rouge 1180.40° — 



Bulongnan rouge. ... I 100. 10° — 



Ces résistances très élevées proviennent des doses de résines 

 contenues dans ces guttas, doses beaucoup plus élevées que celles 

 contenues dans la gutta des feuilles '. 



Le pouvoir inducteur spécifique mesuré en courant alternatif à 

 800 périodes, entre armatures distantes de cm. 1 à la tempéra- 

 ture de 11° G. a été trouvé égal à 2,5, valeur un peu plus faible que 

 celle des autres guttas qui est ordinairement comprise entre 3,3 et 

 4,9. 



1. A ce propos, il n'est pas inutile de rappeler que les cahiers des charges des 

 câbles sous-marins imposent en général aux constructeurs un maximum d'isolement. 



